— ò4l — 
100 erm. erts bevatten grm. 
IJzeroxyde Rt! d é 25,000 
Tinoxyde S : 61,700 
Aluinaarde : 3,400 
DOC ee ene vd. 2,401 
Kiezelaarde, sporen van kalkaarde, van mangaan 
en verlies ; : À OR vids Ì 1,499 
100,000 
Uit deze zamenstelling blijkt de belangrijkheid van den erts, 
ofschoon de opgegevene hoeveelheden der afzonderlijke bestand- 
deelen slechts als benaderend kunnen beschouwd worden, ver- 
mits hunne verhouding in verschillende ertssoorten kan ver- 
schillen. 
Deze witkomst was buiten verwachting en deed ons overgaan 
om het tinoxyde op eene meer praktische wijze af te scheiden 4 
hetwelk door eenvoudige wassching zeer goed gelukte. Uit 6 
amst. oncen van bovengenoemd ertspoeder werden verkregen 31/2 
oncen terts, die den wterlijken vorm had van het engelsche 
black tin en een soortelijk gewigt van 6,235. 
In de nabijheid van dezen erts wordt op Biliton, insgelijks op 
den grond verspreid liggende, eene tweede ertssoort, soortelijk 
ligter dan de eerste soort, gevonden, die van een meer okerachtig 
aanzien is. Blijkbaar is deze tweede ertssoort gevormd door vrij- 
willige ontleding der eerste soort en geeft door wassching veel 
minder tinerts. Naar mate de wassching meer volkomen uit- 
gevoerd was, verschilde ook het soortelijk gewigt van 6,077 
tot 6,235. 
Na verscheidene wasschingen zoowel van de 1ste ertssoort 
als van de tweede, hadden wij aan tizerts verkregen. 
6 amst. oncen van 6,077 soortelijk gewigt. 
Brun n__en 61/9 drachmen van 6,146 7 
ri, 1 Marsal/o / „ 6,285 
waarmede wij de uitsmelting van tx wilden bewerkstelligen. Wij 
mengden den erts met eene voldoende hoeveelheid kool en gloei- 
de hem in een’ hessischen kroes en verkregen 61/2 oncen fix 
